4l6 METALLURGIA CALVAKO-ELETTfilCA 



non esser prolisso , mi sembra di poter dedurre che la 

 pratica di amalgamare lo zinco economizza il tempo nel 

 quale si compie il processo , rende questo regolare , e 

 che riesce utile quando si modera in parte la sua azione 

 con quei compensi che l' influenza delle altre parti del- 

 l' apparecchio può prestare, indipendentemente dal di- 

 minuire l' acidità del liquido eccitatore , 



Tali sono la proporzionalità della sezione dell' anode 

 a quella del catode, ed alle resistenze offerte dai liqui-> 

 di e dai solidi , per conseguenza alla sezione del tam- 

 burello , ed alla distanza dei due elettrodi. Ma ecco una 

 esperienza che ho ripetuto molte volte con feUce suc- 

 cesso , e eoo costanti risultati , 



Esperienza terza. 



L' apparato era composto di un vaso cilindrico del 

 diametro di o'",ii contenente grammi 365 dì acqua 

 acidulata nella proporzione di VllO* 



Diametro dello zinco o^^o'j 



Diamolro della forma. ,,.,.. O5O4 



Distanza dello zinco dal foado del vaso . o,o5 



Distanza fra gli elettrodi ,,..., o,o5 



Diametro del tamburello , 0,08 



In 24 ore 



Rame ripristinato , , , , , Gram. 5,53 

 Impiegando 



Zinco ,, y,i4 



Mercurio per amalgama „ i,oa 



Acido solfòrico „ 2,^6 



Solfato di rame „ 17,28 (*) 



(*) Dall' esame di qaesto calcolo si comprenderà, che 1' esperi- 

 vnenlo non é condotto con luKa T economia che fili può convenire. 

 Il sijinor Giovanni Minotlo ( Giornale delC Instituto Lombardo Ot- 

 tohre i84i) ci offre risultali di consimili esperimenti che la con- 

 ciliano maggiore . lo nel fissare le proporzioni descritte mi prò- 



